STUDIO OTTICO DI QUARZI BIPIRAMIDATI SENZA POTERE ROTATORIO 129 



cosa, non si ebbero come del resto era prevedibile per l'eguale appa- 

 renza ed estensione di tutte le sei faccie. 



Invece nelle sezioni normali all'asse si ebbero effetti molto espres- 

 sivi, poiché l'acido penetrando fra le numerose fessure che si trovano 

 in questi cristalli e attaccando più facilmente nelle direzioni in cui le 

 molecole sono meno costipate, spartisce al solito il campo in sei settori 

 che fra loro differiscono per l'andamento delle linee di corrosione. In 

 talune inoltre verso l'esterno si mostra anche una linea più corrosa, più 

 meno esattamente parallela ai lati dell'esagono, e che certo corrisponde 

 ad una di quelle già osservate in altre sezioni e figurate (fig. 4, 6, 10 

 e 12); il contorno poi si mostra come seghettato, sempre in relffzione 

 alle direzioni sopra rammentate. 



Quindi anche da queste prove con l'acido fluoridrico si manifesta 

 evidente la struttura senaria di questi quarzi. 



Quarzo <li SeJvena. — A complemento di questo studio volli esaminare 

 anche alcuni cristalli di quarzo di Selvena nei quali non si riscontrano mai, 

 come già aveva notato mio padre ^), faccette plagiedriche, mentre si ha 

 l'abito comune dei cristalli di quarzo e cioè grande estensione del prisma 

 e faccette romboedriche con accenno ad alterno sviluppo. Quindi un tipo 

 tutto diverso da quello dei cristalli precedentemente descritti, malgrado 

 la mancanza delle plagiedrie, la quale sappiamo verificarsi anche in 

 altre varietà di quarzo, per es. l'ametista, che presentano come i co- 

 muni quarzi tutti i caratteri di simmetria ternaria. 



Or bene le sezioni perpendicolari all'asse di simmetria principale 

 danno segni manifesti qui pure di biassicità, qui pure si ha segmenta- 

 zione ottica della sezione, ma in tre settori cor- p,^, ^^ 

 rispondenti alle facce del romboedro jlOOj e con 

 tracce di altri settori periferici (fig. 14), accen- ^-: 

 nanti alle facce poco sviluppate del romboedro in- j 

 verso S221|. Le linee di divisione dei 3 settori corri- 

 spondono ai piani degli assi romboedrici, e quindi 

 anche al mezzo dei lati dell'esagono di sezione 

 anziché agli angoli come nei cristalli di Monte '-<^x 

 Acuto e di Lizzo e il piano degli assi ottici, il cui angolo non raggiunge 

 i valori che in questo, sembra nei vaii settori coordinarsi piuttosto ad 



^) Mineralogia della Toscana. T. I, pag. 77. Pisa 1872. 



